« QaAlM'O d'onda» ACUOMATICO — SFEROME'l'KI !l'21 



Così non risulterebbero ugualmente adatti alla costruzione 

 di lamine a birifrangenza acromatica i gessi studiati da Quincke, 

 Pulfrich, Dufet, Mulheim (i) e Hutchinson e Tutton (2). 



Inoltre, la forte variazione della birifrangenza con la tem- 

 peratura di questo minerale rispetto alla variazione analoga del 

 quarzo fa sì che il ^/4 X acromatico così costruito non potrebbe 

 servire bene che entro un campo di temperatura di pochissimi 

 gradi. 



Per la mica (muscovite) i dati sperimentali sono molto 

 scarsi. E infatti essi si riducono a qualche misura di indici per 

 la riga D; ai valori di Pulfrich (3) per X = 670,8 Li ; 589,3 Na; 

 535,1 Ti ; e infine alle curve di dispersione di birifrangenza 

 (ritardo in X e non differenza degli indici) date incidentalmente 

 dal Cotton e Mouton (^). La variabilità della forma della curva 

 da un esemplare all'altro è tale da escludere la possibilità di 

 ricavarne conseguenze generali, ma appunto per questo sorge 

 la speranza che sia facile trovare tra le muscoviti, già diffuse 

 in commercio per le loro applicazioni industriali, quelle le 

 cui proprietà ottiche si prestano alla risoluzione del problema 

 che ci interessa. 



Di alcune di queste muscoviti, di provenienza non conosciuta 

 perchè acquistate dal commercio, ho fatto un esame rapido, 

 usufruendo dell'apparecchio di misura delle vibrazioni luminose 

 ellittiche, che avevo montato per altre esperienze. Procedevo in 

 due modi: 



1) di una lamina di mica molto sottile (5 -^ 10 micron) 

 analizzavo per varie \ la vibrazione ellittica trasmessa e pre- 

 cisamente il rapporto degli assi quando la lamina sia posta 

 a 45° rispetto al piano della vibrazione data dal polarizzatore. In 

 queste misure potrebbe servire il parallelepipedo di Fresnel 

 come V4 ^ ; 1"^ usavo, per tutte le X dello spettro, una lamina di 

 mica che era V4 ^ pei" ^ = 597 mm . E infatti, col metodo di mi- 

 sura da me indicato (^), si ha il grande vantaggio di non dover 



(') H. Dufet, Données numériques d'optique, II, |). 512, lb99. 



("') Tahles annìielles de constaiites et données numériques, III, p. 429, 1912. 



(3) " Wied. Ann.„, 80, p. 499, 1887. 



(*) "Ann. de Chim. et de Phys. „ 20, p. 280, 1910. 



N. Gira. ,, 6, 179, 1918. 



